— 708 — 



Dal complesso delle ricerche finora compiute dai vari autori è indubbio 

 il dimorfismo di entrambi i solfati e cromati di sodio e di potassio : ho 

 ritenuto perciò inutile occuparmi ulteriormente di questi sali. 



Interessante e necessario da parte mia si presentava invece il proseguire 

 lo studio dei molibdati e dei wolframati di sodio e di potassio: infatti i 

 risultati ottenuti da van Klooster non sono sempre in accordo con i miei: 

 per il molibdato e per il wolframato di potassio egli trova i miei dati in 

 qualche punto errati, in qualche altro manchevoli : i miei dati sul molibdato 

 e sul wolframato di sodio non erano a conoscenza di quell'autore: le diversità 

 per questi sali non sono rilevanti, ma meritano qualche ulteriore osservazione. 



Ho voluto perciò ripetere esperienze in proposito seguendo il riscalda- 

 mento e il raffreddamento dei sali, e completare queste ricerche con altre 

 per escludere ogni dubbio sulla natura di certi fenomeni osservati. 



In tutte queste esperienze i sali vennero riscaldati entro crogiolo di 

 platino: nel centro della massa veniva immerso direttamente una pila ter- 

 moelettrica di PtPtRd dello spessore di 0,5 millimetri : le tempera- 

 ture venivano lette direttamente su galvanometro Siemens ed Halske: la 

 pila ed il galvanometro vennero graduate prendendo come punti fissi le 

 temperature di solidificazione del piombo (326°), dell'antimonio (630°) e 

 dell'argento (961°). Le letture venivano fatte di 10" in 10". 



Il riscaldamento e il raffreddamento venivano fatti in forno a resistenza 

 di filo di nichel e cromo, e venivano regolati mediante un insieme di resi- 

 stenze in modo da avere ogni 10" un aumento o una diminuzione di tempe- 

 ratura variabili da 1° a 2°-3°. 



Le quantità di sale adoperate erano di 15-20 grammi. 



Molibdato sodico. — Il molibdato sodico è tetramorfo. Con il me- 

 todo del raffreddamento sodo stati osservati dai vari autori i seguenti punti 

 di solidificazione e di trasformazione : 





Punto solidif. 



Trasform. l a 



Trasform. 2 a 



Trasform. 3 a 



Hiittner e Tammann (*) 



692° 



620°-605° 





410°-380° 



Boeke ( 2 ) 



692 



619 



587° 



431 



Grroschuff( 3 ) . . . . 



686 



609 



575 



408 



Amadori (loc. cit.) . . 



688 



614 



574 



405 



Van Klooster (loc. cit.) 



685 



626 



580 



397 



Il sale adoperato in queste, come nelle precedenti ricerche, fu il mo- 

 libdato sodico Kahlbaum che venne disidratato mediante riscaldamento. 



Anche in queste ricerche il punto di solidificazione risultò a 688°. I 

 due primi punti di trasformazione risultarono a 616° e 580°. Il terzo punto 



Zeit. f. anorg. Chemie, 43, 215 (1905). 

 ( a ) Zeit. f. anorg. Chemie, 50, 355 (1906). 

 ( 3 ) Zeit f. anorg. Chemie, .5*, 113 (1908). 



